CELEX: 51993PC0713
Language: da
Date: 1994-01-24
Title: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger

Nr . C 96/20                                        De Europæiske Fællesskabers Tidende                                        6 . 4 . 94
                 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse metoder til kvantitativ analyse af
                                                         binære tekstilfiberblandinger
                                                                 ( 94/C 96/02
                                                          (Tekst af betydning for EØS)
                                                         KOM(93) 713 endelig udg.
                                              (Forelagt af Kommissionen den 25. januar 1994)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN                                         5)     den tekniske udvikling nødvendiggør, at der ofte
EUROPÆISKE UNION HAR —                                                             sker tilpasning af de tekniske forskrifter, der er
                                                                                   fastsat i de særlige direktiver om de analysemeto­
                                                                                   der, der skal anvendes inden for tekstilområdet; for
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro­                          at lette gennemførelsen af de hertil nødvendige
pæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,                                           foranstaltninger bør der fastsættes en procedure,
                                                                                   der sikrer er snævert samarbejde mellem medlems­
under henvisning til forslag fra Kommissionen,                                     staterne og Kommissionen inden for Komitéen for
                                                                                   tilpasning af analysemetoderne inden for Tekstil­
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og                               sektoren til den tekniske udvikling;
Sociale Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:                                              6)     med hensyn til binære blandinger, for hvilke der
                                                                                   ikke findes nogen ensartet analysemetode på fælles­
                                                                                   skabsplan, bestemmes sammensætningen af disse
1)       Rådets direktiv 72/276/EØF af 17. juli 1972 om
                                                                                   blandinger af det laboratorium, der har til opgave
         tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
                                                                                   at foretage kontrollen, ved hjælp af enhver egnet
         visse metoder til kvantitativ analyse af binære
                                                                                   metode, der står til dets rådighed, idet der i analy­
         tekstilfiberblandinger (*), senest ændret ved direk­
                                                                                   serapporten gives oplysninger om det opnåede
         tiv 87/184/EØF (2 ), har ved flere lejligheder været
                                                                                   resultat og metodens nøjagtighed, for så vidt den
         underkastet omfattende ændringer; direktivet bør                          kendes;
         derfor kodificeres, således at dets bestemmelser kan
         fremtræde klart og rationelt;
                                                                            7)     de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i
2)       Europa-Pariamentes og Rådets direktiv .../.. ./EF                         overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for
         af . . . 19 ... om betegnelser for tekstilprodukter,                      direktiverne om betegnelser for og etikettering af
         indeholder bestemmelser om obligatorisk mærk­                             Tekstilprodukter;
         ning af tekstilprodukter, og disse produkters fiber­
         sammensætning skal være i overensstemmelse med
                                                                            8)     nærværende direktiv bør ikke berøre medlemssta­
         den på etiketten angivne, hvilket kontrolleres ved
         analyse;                                                                  ternes forpligtelser med hensyn til de i bilaget III,
                                                                                   del B, anførte gennemførelsesfrister —
3)       ved den officielle kontrol i medlemsstaterne bør
         der anvendes ensartede metoder til bestemmelse af
         tekstilprodukters fibersammensætning, med hensyn
         til såvel forbehandling af prøven som til den kvan­                VEDTAGET FØLGENDE DIREKTIV :
         titative analyse;
4)       direktiv .../.. ./EF bestemmer, at de metoder til                                            Artikel 1
         prøveudtagning og de analysemetoder, der skal
         anvendes i alle medlemsstater til bestemmelse af
         produkternes fibersammensætning, vil blive fastlagt                Dette direktiv vedrører metoder til kvantitativ analyse af
         i særlige direktiver; i bilag II til dette direktiv er der         visse binære tekstilfiberblandinger, herunder forberedel­
         derfor angivet 15 ensartede analysemetoder for                     sen af forprøver og analyseprøver.
         størsteparten af de på markedet forekommende
         tekstilprodukter, der er sammensat at binære blan­
         dinger;                                                                                      Artikel 2
                                                                            Ved forprøve forstås en til analyseformål egnet delprøve
( 1 ) EFT nr. L 173 af 31 . 7. 1972 , s . 1 .                               af de samlede laboratorieprøver, der er udtaget af et parti
(2 ) EFT nr. L 75 af 17. 3 . 1987, s. 21 .                                  af den vare, der skal analyseres .
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                 De Europæiske Fællesskabers Tidende                                Nr. C 96/21
Analyseprøven er den del af forprøven, der kræves til          2 . Kommissionens repræsentant forelægger Komitéen et
opnåelse af et enkelt analyseresultat.                         udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen
                                                               afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist,
                                                               som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor
                                                               meget det forelagte spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages
                         Artikel 3                             med et flertal på 54 stemmer, idet der tildeles medlems­
                                                               staternes stemmer vægt i henhold til traktatens artikel
                                                               148 , stk. 2 .
Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med direktiv
         ÆF alle nødvendige foranstaltninger, for at
bestemmelserne i bilag I og II om metoderne til kvantita­      Formanden deltager ikke i afstemningen.
tiv analyse af visse binære tekstilfiberblandinger, herun­
der forberedelse af forprøver og analyseprøver, overhol­       3 . a ) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstalt­
des ved den officielle kontrol til bestemmelse af sammen­
                                                                        ninger, når de er i overensstemmelse med Komi­
sætningen af tekstilvarer, der bringes på markedet.                     téens udtalelse .
                                                                    b ) Såfremt disse foranstaltninger ikke er i overens­
                                                                        stemmelse med Komitéens udtalelse, eller har
                         Artikel 4                                      Komitéen ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger
                                                                        Kommissionen straks Rådet et udkast til de foran­
                                                                        staltninger, der skal træffes.
Det laboratorium, der har til opgave at kontrollere
binære blandinger, for hvilke der ikke findes nogen                     Rådet træffer beslutning med kvalificeret flertal.
ensartet analysemetode på fællesskabsplan, bestemmer
sammensætningen af disse blandinger ved hjælp af enhver            c) Har Rådet ikke truffet nogen beslutning inden tre
egnet metode, der står til dets rådighed, og giver i                    måneder efter sagens forelæggelse, vedtager Kom­
analyserapporten oplysning om det opnåede resultat og                   missionen de foreslåede foranstaltninger.
metodens nøjagtighed, for så vidt denne er kendt.
                                                                                          Artikel 7
                         Artikel 5                             Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
                                                               vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
1 . Der nedsættes en komité for tilpasning af analyseme­       område, der er omfattet af dette direktiv.
toderne inden for tekstilsektoren til den tekniske udvik­
ling, i det følgende benævnt » Komitéen «, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne og har en repræsen­                                    Artikel 8
tant for Kommissionen som formand .
                                                               De i bilag III, del A, anførte direktiver ophæves, dog
                                                               uden at medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i
2 . Komitéen fastsætter selv sin forretningsorden.             bilag III, del B, anførte gennemførelsesfrister berøres
                                                               heraf.
3 . Tilpasningen af de i bilag II omhandlede kvantitative
analysemetoder til den tekniske udvikling sker efter pro­      Henvisninger til de ophævede direktiver gælder som
ceduren i artikel 6 .                                          henvisninger til nærværende direktiv og læses i henhold
                                                               til den i bilag IV anførte sammenligningstabel.
                         Artikel 6                                                        Artikel 9
                                                               Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .
1 . Når der henvises til den procedure, der er fastsat i
denne artikel, indbringer formanden sagen for Komitéen
enten på eget initiativ eller på begæring af en medlems­       Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offent­
stats repræsentant.                                            liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
 ---pagebreak--- Nr . C 96/22                                     De Europæiske Fællesskabers Tidende                                           6 . 4 . 94
                                                                 BILAG 1
             FORBEREDELSE AF FORPRØVER OG ANALYSEPRØVER TIL BESTEMMELSE AF TEKSTIL­
                                                   PRODUKTERS SAMMENSÆTNING
             1 . ANVENDELSESOMRÅDE
                  Dette bilag indeholder almindelige anvisninger for fremstilling af forprøver af egnet størrelse (dvs. ikke
                  over 100 g) til forbehandling med henblik på kvantitative analyser af laboratorieprøver samt udvælgelse
                  af analyseprøver af forprøver, fra hvilke andre bestanddele end fibre er fjernet ved en forbehand­
                  ling (>).
             2 . DEFINITIONER
                  2.1 . Vareparti — den materialemængde, der skal bedømmes på basis af en række undersøgelsesresulta­
                        ter. Den kan f.eks. omfatte hele det materiale, der udgør en enkelt leverance, totalmængden af
                        tekstilvarer fra en bestemt maskine, en sending garner, en eller flere baller råfibre.
                  2.2 . Laboratorieprøve — den del af varepartiet, der er udtaget af totalmængden som repræsentativ for
                        denne, og som indsendes til laboratoriet. Laboratorieprøvens størrelse og art skal vælges således, at
                        den på korrekt måde gengiver varens variabilitet og er nem at arbejde med i laboratoriet (2).
                  2.3 . Forprøve — den del af laboratorieprøven, fra hvilken andre bestanddele end fibre er fjernet ved en
                        forbehandling, og af hvilken analyseprøverne derefter udtages ( 3 ). Forprøvens størrelse og art skal
                        være egnet til på korrekt måde at gengive laboratorieprøvens variabilitet.
                         *
                  2.4. Analyseprøve — den del af materialet udtaget af forprøven, der er nødvendig for at opnå et enkelt
                        analyseresultat.
             3.   PRINCIP
                  Forprøven udtages således, at den er repræsentativ for den samlede laboratorieprøve.
                  Analyseprøverne udtages således af forprøven, at de er repræsentative for denne.
             4 . PRØVEUDTAGNING AF LØSE FIBRE
                  4.1 . Ikke-parallellagte fibre — forprøven sammensættes af totter, der er tilfældigt udtaget af laboratorie­
                        prøven. Hele forprøven blandes grundigt ved hjælp af en laboratoriekarde (4). Kardefloret samt de
                        fibre, der endnu hænger ved karden, og de" korte fibre, der er faldet af karden, forbehandles.
                        Derefter udtages analyseprøverne af kardefloret, de vedhængende fibre og de nedfaldne korte fibre i
                        rigtigt indbyrdes vægtforhold.
                        Forbliver kardeflorets form i det væsentlige uforandret ved forbehandlingen, udtages analyseprø­
                        verne på den under punkt 4.2 beskrevne måde. Ødelægges kardefloret ved forbehandlingen, udtages
                        med henblik på de resterende prøver mindst 16 små totter af egnet og så vidt muligt ens størrelse af
                        den forbehandlede prøve og samles til én prøve.
                  4.2. Parallellagte fibre (kardeflor, tops, forgarner) — af tilfældigt udvalgte dele af laboratorieprøven
                        fremstilles mindst 10 snitprøver på hver ca. 1 g. Den således fremkomne forprøve forbehandles.
                        Derefter lægges snitprøverne ved siden af hinanden kant ved kant, og analyseprøverne fremstilles
                        heraf på en sådan måde, at der hver gang lægges et snit gennem de ti prøver således, at det omfatter
                        en del af hver af de ti længder.
             5.   PRØVEUDTAGNING AF GARNER
                  5.1 . Garner på spoler eller i strenge — alle spoler eller strenge i laboratorieprøven skal anvendes.
             (')  Eventuelt kan analyseprøverne forbehandles direkte.
             (2 ) Vedr. færdigvarer og konfektionsartikler se punkt 7.
             (3)  Se bilag 1.1 .
             (4 ) I stedet for en laboratoriekarde kan anvendes en fiberblander, eller metoden med » udkæmmede totter «
                  (udkæmning og neddeling) kan anvendes .
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                      De Europæiske Fællesskabers Tidende                                              Nr . C 96/23
                     Fra hver spole eller streng udtages sammenhængende garner af egnet længde enten ved at vikle
                     garnet i samme antal omgange på en garnvinde (!) eller på anden måde. De enkelte længder lægges
                     sammen til en streng eller et kabel, idet det påses, at der i hver enkelt streng eller kabel stadig er lige
                     mange garnlængder fra hver spole eller hver streng.
                     Den på denne måde fremkomne forprøve forbehandles.
                     Til udtagelse af analyseprøver af den forbehandlede forprøve skæres garnafsnit i samme længde af
                     strengen eller kablet; det skal derved påses, at der ikke udelades noget af de deri indeholdte
                     garner .
                     Såfremt ter garnnummeret i » tex « og n antallet af spoler eller strenge i laboratorieprøven, udgør
                     garnlængden af hver spole eller streng, der giver en forprøve på 10 g,
                      106
                           cm .
                       nt
                     Er nt meget højt, dvs. over 2 000, kan opvikles en tykkere streng, der skæres over to steder for at
                     opnå et kabel af egnet vægt. Enderne af en prøve i kabelfori skal før forbehandlingens begyndelse
                     sammenbindes omhyggeligt; analyseprøverne skal udtages på et sted, der er tilstrækkelig langt fra
                     knuden .
               5.2. Kæder (warps ) — forprøven udtages således, at der af kædeenden afskæres et stykke, der er mindst
                     20 cm langt og indeholder samtlige kædetråde med undtagelse af kanttrådene, der kasseres. Nogle
                     tråde bindes sammen i den ene ende. Er prøven for stor til at blive forbehandlet som en helhed,
                     adskilles den i to eller flere dele, idet hver del bindes sammen før forbehandlingen. De enkelte dele
                     forbehandles hver for sig og samles derefter igen. Af forprøven afskæres en analyseprøve af
                     passende længde og i tilstrækkelig afstand fra knuden, idet det må påses, at ingen af kædetrådene
                     udelades. For en kæde af N-tråde med garnnummeret t » tex « udgør længden af en prøve på 1 g
                      10 5
                            tin .
                       Nt
           6.  PRØVEUDTAGNING AF TEKSTILSTOFFER
               6.1 . Laboratorieprøve bestående af en enkelt repræsentativ kupon — en diagonal strimmel afskæres fra
                     hjørne til hjørne og ægkanterne fjernes. Denne strimmel udgør forprøven.
                     For at opnå en forprøve på x g skal strimlens areal
                                 x • 104
                     udgøre              cm2, idet G er stoffets vægt i g/m2.
                                    G
                     Efter forbehandlingen skæres strimlen over pa tværs i fire lige store dele, der lægges oven pa
                     hinanden .
                     Der udtages analyseprøver af en vilkårlig del af materialet, idet alle lag skæres igennem på en sådan
                     måde, at der af hvert lag fås en analyseprøve af samme længde.
                     Indeholder stoffet et vævet mønster, må forprøvens bredde målt parallelt med kæderetningen ikke
                     være mindre end svarende til mønsterrapporten i kæderetningen. Er forprøven under disse
                     betingelser for stor til uden besvær at kunne forbehandles som en helhed, skal den skæres i lige
                     store dele, der forbehandles hver for sig; disse dele lægges oven på hinanden, før analyseprøven
                     fremstilles, idet det påses, at tilsvarende dele af mønstret ikke falder sammen.
               6.2 . Laboratorieprøver, der består af flere kuponer — hver kupon analyseres i overensstemmelse med
                     6.1 ; resultaterne angives hver for sig.
           7.  PRØVEUDTAGNING AF FÆRDIGVARER OG KONFEKTIONSARTIKLER
               Laboratorieprøven består som regel af en hel færdigvare eller konfektionsartikel eller en repræsentativ
               del af disse .
               Eventuelt skal procentsatsen bestemmes for de forskellige dele, der ikke har samme fiberindhold, for at
               det kan konstateres, om artikel 9 i direktivet om betegnelser for tekstilprodukter kan finde
               anvendelse .
           (') Kan spolerne anbringes på en egnet spoleramme, kan garn fra flere spoler vikles op samtidig.
 ---pagebreak--- Nr. C 96/24                              De Europæiske Fællesskabers Tidende                                           6 . 4 . 94
            Af den pågældende del af den færdige vare eller af konfektionsartiklen, hvis sammensætning bør være
            angivet ved en etiket, udtages en repræsentativ forprøve. Har den konfektionerede artikel flere etiketter,
            skal der udtages repræsentative forprøver af hver del, der er betegnet med en etiket.
            Er den artikel, hvis sammensætning skal bestemmes, ikke homogen, kan det være nødvendigt at udtage
            forprøver af hver del af artiklen og at bestemme de enkelte deles forholdsmæssige andele af hele den
            pågældende artikel.
            Procenterne udregnes derefter under hensyn til de undersøgte deles forholdsmæssige andele.
            Disse forprøver forbehandles.
            Derefter udtages der repræsentative analyseprøver af de forbehandlede forprøver.
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                      De Europæiske Fællesskabers Tidende                                        Nr . C 96/25
                                                              BILAG II
                 KVANTITATIVE ANALYSEMETODER FOR VISSE BINÆRE TEKSTILFIBERBLANDINGER
                                                        1 . ALMINDELIG DEL
           Indledning
           De kvantitative analysemetoder for tekstilfiberblandinger bygger hovedsagelig på to metoder, nemlig den
           manuelle og den kemiske udskillelse af fibrene.
           Den manuelle metode bør så vidt muligt anvendes, da den i almindelighed fører til mere nøjagtige resultater
           end den kemiske metode. Den manuelle metode kan anvendes på alle tekstilprodukter, i hvilke de fibre, der
           danner produktet, ikke udgør nogen uadskillelig blanding, f.eks. i tilfælde af, at garnet består af flere
           bestanddele, hvoraf de enkelte bestanddele kun består af en slags fibre, samt tekstilstoffer, i hvilke kæden
           består af en anden fiber end skudgarnet, eller trikotage, der er sammensat af forskellige slags garner.
           Som regel bygger den kvantitative kemiske analysemetode for tekstilfiberblandinger på enkeltbestanddelenes
           selektive opløselighed. Efter fjernelsen af en bestanddel vejes det uopløselige restprodukt, og den opløselige
           bestanddels andel beregnes på grundlag af vægttabet. I dette dokument sammenstilles de oplysninger, der
           generelt fremgår af en analyse efter denne metode, og som gælder for de i dette bilag nævnte fiberblandinger
           af enhver sammensætning. Dette dokument må derfor benyttes i forbindelse med de andre tekster, der
           indeholder udførlige metoder for særlige fiberblandinger. Det kan forekomme, at visse kemiske analyser
           bygger på andre principper end den selektive opløselighed. I så fald gives der udførlige oplysninger herom i
           den pågældende del af metoden.
           De fiberblandinger, der anvendes under fremstillingen af tekstilprodukter, og i ringere grad også fiberblan­
           dingerne i de færdige tekstiler, kan ofte indeholde andre bestanddele end fibre såsom fedtstoffer, voks eller
           hjælpemidler eller vandopløselige stoffer, der kan være af naturlig oprindelse eller være tilføjet for at lette
           fremstillingen. Af denne grund gives de ligeledes en forbehandlingsmetode til fjernelse af olier, fedtstoffer,
           voks og vandopløselige stoffer.
           Tekstiler kan desuden indeholde harpikser eller andre substanser, der skal give dem bestemte egenskaber.
           Disse substanser, hvortil i undtagelsestilfælde også hører farvestoffer, kan ændre reagensets indvirkning på
           de opløselige bestanddele, og endvidere helt eller delvis fjernes ved reagenserne. Disse tilsætninger kan
           således være årsag til fejl og må udskilles før analysen af prøven. Er dette ikke muligt, kan de i dette bilag
           beskrevne metoder for kvantitativ kemisk analyse ikke anvendes.
           Farvestof i farvede fibre anses som integrerende bestanddele af fibrene og fjernes ikke.
           Disse analyser foretages på grundlag af tørvægten; der angives derfor en metode til bestemmelse af
           tørvægten .
           Resultatet opnås ved på de enkelte fibres tørvægt at anvende de i bilag II til direktivet om betegnelser for
           tekstilprodukter angivne fugtighedstillæg.
           De i blandingen indeholdte fibre skal identificeres før analysen . Ved visse kemiske metoder kan den
           uopløselige bestanddel i en blanding delvis opløses i det reagens, der anvendes til opløsning af de opløselige
           bestanddele. Så vidt muligt er reagenserne valgt således, at de kun har ringe eller slet ingen virkning på de
           uopløselige fibre. Må der ved en analyse regnes med vægttab, skal resultaterne korrigeres i overensstemmelse
           hermed; der er angivet korrektionsfaktorer herfor. Disse korrektionsfaktorer er bestemt i flere laboratorier
           ved, at fibre, rensede ved forbehandling, er blevet behandlet med "det pågældende reagens under anvendelse
           af analysemetoden. Disse korrektionsfaktorer gælder kun for normale fibre, og yderligere korrektionsfakto­
           rer kan være nødvendige, når fibrene ikke er forblevet intakte før eller under behandlingen. De angivne
           kemiske analysemetoder gælder for enkeltanalyser. Der skal foretages mindst to analyser på hver analyse­
           prøve, både for så vidt angår den manuelle adskillelsesmetode og den kemiske adskillelsesmetode. I
           tvivlstilfælde må der, såfremt dette er teknisk muligt, foretages en yderligere analyse, ved anvendelse af en
           metode, ved hvilken den fiber, der er forblevet som restprodukt ved den første metode, opløses.
           I.          Almindelige oplysninger om de kvantitative kemiske analysemetoder for fiberblandinger
                        Almindelige oplysninger om de metoder, der skal anvendes til kvantitativ kemisk analyse af
                        tekstilfiberblandinger.
 ---pagebreak--- Nr. C 96/26                                         De Europæiske Fællesskabers Tidende                                           6 . 4 . 94
            1.1 .          Anvendelsesområde
                           Under den enkelte metodes anvendelsesområde anføres de fibre, for hvilke den skal anvendes .
            1.2 .          Princip
                           Efter identificering af de enkelte bestanddele i en fiberblanding fjernes først de bestandele, der
                           ikke er fibre, ved en egnet forbehandling, derefter en af de to bestanddele, som regel ved selektiv
                           opløsning ( ! ), idet detuopløselige restprodukt vejes, og den opløselige bestanddels andel beregnes
                           af vægttabet. Bortset fra tilfælde, hvor der foreligger tekniske vanskeligheder, skal fortrinsvis den
                           fiber, der er til stede i størst mængde, opløses, således at man får den fiber som restprodukt, der
                           er til stede i ringere mængde.
            1.3 .          Nødvendigt materiale
            1.3.1 .        Apparatur
            1.3.1.1 .      Filterdigler og vejeglas, der kan rumme diglerne, eller andet udstyr, der giver samme resultater.
            1.3.1.2 .      Sugetlaske.
            1.3.1.3 .      Ekssikkator med farvet silikagel som fugtighedsindikator.
            1.3.1.4.       Tørreovn med ventilator til tørring af analyseprøverne ved 105 °C ± 3 °C.
            1.3.1.5 .      Analysevægt, følsomhed 0,0002 g.
            1.3.1.6.       Ekstraktionsapparat Soxhlet eller apparatur, med hvilket samme resultat kan opnås.
            1.3.2 .        Reagenser
            1.3.2.1 .      Petroleumsæter, redestilleret, kogepunktsinterval 40 °C til 60 °C.
            1.3.2.2.       Andre reagenser er angivet i de pågældende dele af metoden. Alle reagenser skal være kemisk
                           rene .
            1.3.2.3 .      Destilleret eller afioniseret vand .
            1.4 .          Konditionerings- og analyseatmosfœre
                           Da tørmassen bestemmes, kræves der hverken konditionering af prøven eller analyse i klimatise­
                           ret atmosfære .
            1.5 .          Forprøve
                           Der udvælges en for laboratorieprøven repræsentativ forprøve, der indeholder tilstrækkeligt
                           materiale til samtlige krævede analyseprøver på hver mindst 1 g.
            1.6.           Forprøvens forbehandling (2)
                           Foreligger der en bestanddel, der ikke skal tages i betragtning ved beregning af procentsatserne
                           (artikel 12, stk. 3 , i direktivet » Betegnelser for tekstilprodukter «), skal denne først fjernes ved
                           anvendelse af en egnet metode, der ikke må angribe nogen af fiberbestanddelene.
                           Med henblik herpå fjernes de ved hjælp af petroleumsæter og vand ekstraherbare bestanddele,
                           der ikke er fiberbestanddele, idet den lufttørrede forprøve behandles med petroleumsæter i
                           Soxhlet-apparatet i en time og med mindst seks vendinger pr. time. Derefter afdampes
            (') Metode nr. 12 danner en undtagelse. Den er baseret på bestemmelse af en komponent ved en af de to bestanddele.
            (2 ) Jfr. bilag 1.1 .
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                  De Europæiske Fællesskabers Tidende                                         Nr . C 96/27
                     petroleumsæteren fra prøven, hvorefter prøven ekstraheres ved direkte behandling, dvs. ved en
                     times nedsænkning i vand med stuetemperatur med derpå følgende nedsænkning i en time i vand
                     med en temperatur på 65 °C ± 5 °C under rystning nu og da, flotteforhold 1:100. Det
                     overskydende vand trykkes, suges eller centrifugeres ud, hvorefter prøven lufttørres.
                     Såfremt de bestanddele, der ikke er fibre, ikke kan ekstraheres ved hjælp af petroleumsæter og
                     vand, må de på anden måde end med vand, som beskrevet i det foregående, fjernes med en egnet
                     metode, der ikke i væsentlig grad forandrer nogen af fiberbestanddelene. For nogle ublegede
                     naturlige plantefibres vedkommende (som f.eks. jute- og kokosfibre ) må det tages i betragtning,
                     at ikke alle naturlige bestanddele, der ikke er fibre, udskilles ved den normale forbehandling med
                     petroleumsæter og vand. Alligevel foretages der ikke yderligere forbehandlinger, når prøven ikke
                     indeholder appreturmidler, der ikke er opløselige i petroleumsæter og i vand.
                     I analyserapporterne skal de valgte forbehandlingsmetoder indgående beskrives.
           1.7.      Analysegang
           1.7.1 .   Almindelige anvisninger
           1.7.1.1 . Tørring
                     Alle tørreoperationer skal have en varighed af mindst fire timer, dog ikke over 16 timer, ved
                     105 °C + 3 °C i en ventileret ovn med lukket ovndør. Er tørretiden under 14 timer, skal det
                     kontrolleres, om der er opnået en konstant vægt. Konstant vægt kan anses for opnået, når
                     vægtforskellen efter en ny tørringsperiode af 60 minutters varighed udgør under 0,05 % .
                     Filterdigler og vejeglas samt prøver eller restprodukter må ikke berøres med bare hænder under
                     tørrings-, afkølings- og vejeprocessen.
                     Analyseprøverne tørres i et vejeglas med aftaget prop. Efter tørringen lukkes vejeglasset, før det
                     tages ud af ovnen, og anbringes hurtigst muligt i ekssikkatoren.
                     Filterdigelen, der sammen med sit låg er anbragt i et vejeglas, tørres i ovnen. Efter tørringen
                     lukkes vejeglasset og stilles hurtigst muligt i ekssikkatoren.
                     Benyttes andet apparatur end filterdigelen, foretages tørring i tørreovnen for at bestemme
                     fibrenes tørvægt uden tab .
           1.7.1.2.  Afkøling
                     Alle afkølingsprocesser udføres i den ved siden af vægten opstillede ekssikkator i tilstrækkelig
                     lang tid til, at der opnås fuldstændig afkøling af vejeglassene, idet afkølingstiden skal udgøre
                     mindst to timer .
           1.7.1.3 . Vejning
                     Efter afkølingen vejes vejeglasser inden to minutter efter, at det er taget ud af ekssikkatoren.
                     Vejenøjagtighed 0,0002 g.
           1.7.2.    Fremgangsmåde
                     Af den forbehandlede forprøve udtages en analyseprøve på mindst 1 g. Garn og stof udskæres i
                     længder på ca. 10 mm og sønderdeles så vidt muligt. Analyseprøven tørres i et vejeglas, afkøles i
                     ekssikkatoren og vejes. Prøven anbringes i en glasbeholder, der er beskrevet i den pågældende del
                     af fællesskabsmetoden, derefter vejes vejeglasset straks igen, og prøvens tørvægt bestemmes som
                     differencen. Analysen afsluttes i overensstemmelse med anvisningerne i den pågældende del af
                     metoden. Restproduktet undersøges mikroskopisk, for at det kan konstateres, om den opløselige
                     fiber er helt fjernet ved behandlingen.
           1.8 .     Beregning og angivelse af resultatet
                     Den uopløselige bestanddels vægt udtrækkes i procent af totalvægten af de i blandingen
                     indeholdte fibre. Procentsatsen for den opløselige fiberandel fremgår af differencen. Beregning af
                     resultatet sker på basis af de rene fibres tørvægte, idet der med henblik på tabene ved
                     forbehandlingen og analysen dels benyttes fugtighedstillæg, dels korrektionsfaktorer. Disse
                     beregninger foretages i overensstemmelse med den under punkt 1.8.2 angivne formel.
 ---pagebreak--- Nr. C 96/28                                   De Europæiske Fællesskabers Tidende                                             6 . 4 . 94
            1.8.1 . Beregningen af den procentvise vægtandel af de tørre og rene uopløselige bestanddele uden
                    hensyn til fibrenes vægttab ved forbehandlingen:
                                  100 rd
                    P1 % =
                                    m
                        er procentsatsen for den tørre og rene uopløselige fiberandel
                    m er prøvens tørmasse efter forbehandlingen
                    r   er det tørre restprodukts masse
                    d er korrektionsfaktoren, hvorved der tages hensyn til vægttabet for de uopløselige bestanddele
                        i reagenset ved analysen.
                    Egnede værdier for » d « er angivet i den pågældende tekstdel i de enkelte metoder.
                    Naturligvis gælder de i normale tilfælde anvendelige » d«-værdier ikke for kemisk angrebne
                    fibre .
            1.8.2.  Beregning af procentsatsen for de uopløselige bestanddele efter anvendelse af de konventionelle
                    fugtighedstillæg og eventuelle korrektionsfaktorer, hvorved der tages hensyn til vægttabet ved
                    forbehandlingen:
                    P JA er procentsatsen for den uopløselige fiberandel under hensyn til det konventionelle fugtig­
                           hedstillæg og vægttabet ved forbehandlingen
                    Pi     er procentsatsen for den uopløselige, tørre og rene fiberandel, udregnet efter den under
                           punkt 1.8.1 anførte formel
                    a1     er det konventionelle fugtighedstillæg for den uopløselige andel (jfr. bilag II til direktivet
                            » Betegnelser for tekstilvarer «)
                    a2     er det konventionelle fugtighedstillæg for den opløselige fiberandel (jfr. bilag II til direktivet
                            » Betegnelser for tekstilvarer «)
                    b1     er den uopløselige fiberandels procentvise vægttab ved forbehandlingen
                    b2     er den opløselige fiberandels procentvise vægttab ved forbehandlingen.
                    Procentsatsen for den anden bestanddel ( P2A % ) udgør 100—P1A % .
                    Ved anvendelse af en særlig forbehandling skal værdierne b} og b2 så vidt muligt bestemmes ved,
                    at alle rene fiberbestanddele underkastes den i forbindelse med analysen anvendte forbehandling.
                    Ved rene fibre forstås fibre, der er fri for enhver ikke-fiberholdig substans med undtagelse af
                    substanser, som de normalt (på grund af deres beskaffenhed og fremstillingsprocessen) indeholder
                    i den tilstand (ubleget, bleget), i hvilken varen, der analyseres, befinder sig.
                    Råder man ikke over separate, rene fiberbestanddele, der har været anvendt til fremstilling af
                    varen, der analyseres, skal der for b1 og b2 lægges gennemsnitsværdier til grund, der er
                    konstateret ved undersøgelse af lignende, rene fibre som de, der er indeholdt i den undersøgte
                    blanding.
                    Gennemføres den normale forbehandling ved ekstraktion med petroleumsæter og vand, kan man
                    i almindelighed give afkald på korrektionsfaktorerne b1 og b2 bortset fra råbomuld, råhør og
                    råhamp, for hvilke et af forbehandlingen betinget vægttab på 4 % , og for polypropylen på 1 % ,
                    er konventionelt fastlagt .
                    For andre fibres vedkommende fastlægges det konventionelt, at det af forbehandlingen betingede
                    vægttab ikke tages i betragtning ved beregningen.
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                   De Europæiske Fællesskabers Tidende                                         Nr . C 96/29
           II.       Kvantitativ analysemetode ved manuel adskillelse
           II . 1 .  Anvendelsesområde
                     Metoden kan anvendes for tekstilfibre af en hvilken som helst beskaffenhed, forudsat at de ikke
                     udgør en uadskillelig blanding, og at de kan adskilles manuelt.
           11.2 .    Princip
                     Efter identificering af tekstilets bestanddele udskilles først ved en egnet forbehandling de
                     bestanddele, der ikke er fibre, hvorefter fibrene adskilles manuelt, tørres og vejes med henblik på
                     beregningen af de enkelte fiberarters andel i blandingen.
           11.3 .    Nødvendigt apparatur
           11.3.1 .  Vejeglas eller lignende udstyr, der giver samme reultater.
           11.3.2 .  Ekssikkator med farvet silikagel som fugtighedsindikator.
           11.3 .3 . Tørreovn med ventilator til tørring af analyseprøverne ved 105 ± 3 °C.
           11.3.4.   Analysevægt, følsomhed 0,0002 g.
           11.3 .5 . Ekstraktionsapparat Soxhlet eller apparatur, med hvilket samme resultat kan opnås.
           11.3.6.   Præparérnål.
           11.3 .7.  Snoningstæller eller lignende apparatur.
           11.4 .    Reagenser
           11.4.1 .  Petroleumsæter, redestilleret, kogepunktsinterval 40 °C til 60 °C.
           11.4.2 .  Destilleret eller afioniseret vand .
           11.5 .    Konditionerings- og analyseatmosfœre
                     Jfr. punkt 1.4.
           11.6 .    Forprøve
                     Jfr. punkt 1.5 .
           II. 7.    Forprøvens forbehandling
                     Jfr. punkt 1.6 .
           II. 8 .   Analysegang
           11. 8.1 . Analyse af garner
                     Af en forbehandlet prøve udtages en analyseprøve på mindst 1 g. For meget fine garner kan
                     analysen uanset vægt foretages på en mindstelængde på 30 m.
                     Garnerne klippes i stykker af egnet længde; af disse udskilles de enkelte elementer ved hjælp af en
                     præparérnål og om nødvendigt ved hjælp af snoningstælleren. De således isolerede elementer
                     anbringes derefter i et tareret vejeglas og tørres ved 105 °C ± 3 °C, indtil der er opnået en
                     konstant vægt i overensstemmelse med 1.7.1 og 1.7.2 .
           11. 8.2 . Analyse af stof
                     Af en forbehandlet prøve udtages en analyseprøve på mindst 1 g, således at den ligger inden for
                     ægkanten, har nøjagtigt afskårne kanter uden trevler og er skåret parallelt med skud -og
                     kæderetningerne eller for trikotages vedkommende parallelt på langs og tværs af maskerækkerne.
                     De enkelte garner adskilles og samles igen i tarerede vejeglas, hvorefter fremgangsmåden er som
                     angivet under punkt II. 8.1 .
 ---pagebreak--- Nr. C 96/30                                  De Europæiske Fællesskabers Tidende                                      6 . 4 . 94
            II.9 .    Beregning og angivelse af resultatet
                      Den enkelte bestanddels vægt udtrykkes som procentsats af totalvægten af de i blandingen
                      indeholdte fibre. Beregningen sker på basis af de rene fibres tørvægt med anvendelse af
                      fugtighedstillæg samt nødvendige korrektionsfaktorer under hensyn til de under forbehandlingen
                      forekomne vægttab.
            II.9.1 .  Beregning af procentsatsen for de rene tørvægte uden hensyn til fibrenes vægttab ved forbehand­
                      lingen:
                      P1 er procentsatsen for den tørre og rene første fiberandel
                      m1 er den første fiberandels rene tørmasse
                      m2 er den anden fiberandels rene tørmasse.
            II.9.2.   Beregning af procentsatsen for hver enkelt bestanddel efter anvendelse af de konventionelle
                      fugtighedstillæg og eventuelle korrektionsfaktorer under hensyn til vægttabet ved forbehand­
                      lingen: jfr. punkt 1.8.2.
            III.1 .   Metodens nøjagtighed
                      Den for den enkelte metode angivne nøjagtighed refererer til reproducerbarheden.
                      Reproducerbarheden repræsenterer pålidelighedsgraden, dvs. den indsnævring i overensstemmel­
                      sen mellem forsøgsresultater, der opnås i forskellige laboratorier eller inden for forskellige
                      tidsrum, når der herved altid fremskaffes enkeltresultater med samme metode og for samme
                      homogene vare.
                      Reproducerbarheden udtrykkes ved sikkerhedsgrænserne for forsøgsresultaterne ved en statistisk
                      sikkerhed på 95 % .
                      Dette vil sige, at afvigelsen mellem resultaterne af en i forskellige laboratorier gennemført
                      analyserække ved rigtig og normal anvendelse af metoden på samme homogene blanding kun må
                      overskrides i fem ud af hundrede tilfælde .
            III.2 .   Analyserapport
            111.2.1 . Angivelse af, hvorvidt analysen er gennemført efter den her beskrevne metode.
            111.2.2 . Detaljerede oplysninger om eventuelle specielle forbehandlinger (jfr. punkt 1.6 .)
            111.2.3 . Angivelse af enkeltresultaterne samt den aritmetiske middelværdi med en decimals nøjagtighed.
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                          De Europæiske Fællesskabers Tidende                           Nr . C 96/31
                             2 . DE ENKELTE METODER — OVERSIGTSTABEL
           Metode                        Anvendelsesområde                            Reagens
           Nr. 1  Acetat                            Visse andre fibre      Acetone
           Nr. 2  Visse proteinfibre                Visse andre fibre      Natriumhypochlorit
           Nr. 3  Viskose, cupro og visse           Bomuld                 Myresyrezinkchlorid
                  typer af modal
           Nr. 4  Polyamid eller nylon              Visse andre fibre      80 % myresyre
           Nr. 5  Acetat                            Triacetat              Benzylalkohol
           Nr. 6  Triacetat                         Visse andre fibre      Dichlormethan
           Nr. 7  Visse cellulosefibre              Polyester              75 % svovlsyre
           Nr. 8  Acrylfibre, visse modacryl­       Visse andre fibre      Dimethylformamid
                  fibre eller visse polychlo­
                  ridfibre
           Nr. 9  Visse polychloridfibre            Visse andre fibre      Kuldisulfid/
                                                                           Acetone 55,5/44,5
           Nr. 10 Acetat                            Visse polychloridfibre Eddikesyre
           Nr. 11 Silke                             Uld eller dyrehår      75 % svovlsyre
           Nr. 12 Jute                             Visse fibre af dyrisk   Kvælstofbestemmelses­
                                                    oprindelse             metode
           Nr. 13 Polypropylen                     Visse andre fibre       Xylen
           Nr. 14 Polychloridfibre (på basis        Visse andre fibre      Koncentreret svovlsyre
                  af homopolymere af viny­
                  chlorid )
           Nr. 15 Chlorofibre,     visse  mod­     Visse andre fibertyper  Cyclohexanon
                  acryltyper, visse elasthanty­
                  per, acetat, triacetat
 ---pagebreak--- Nr. C 96/32                                       De Europæiske Fællesskabers Tidende                                                    6 . 4 . 94
                                                                 METODE Nr. 1
                                                    ACETAT OG VISSE ANDRE FIBRE
                                                                  (Acetonemetode)
            1 . ANVENDELSESOMRÅDE
                Metoden skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger af:
                1 . acetat ( 19 )
                    med
                2. uld ( 1 ), dyrehår (2 og 3 ), silke (4 ), bomuld (5 ), hør ( 7), hamp ( 8 ), jute ( 9 ), manila ( 10 ), alfa ( 11 ),
                    kokos ( 12 ), gyvel ( 13 ), ramie ( 14 ), sisal ( 15 ), cupro (21 ), modal (22 ), proteinfibre (23 ), viskose (25 ),
                    acryl (26), polyamid eller nylon (30) og polyester (31 ).
                Denne metode er naturligvis ikke anvendelig på overfladeacetylerede acetatfibre.
            2.  PRINCIP
                Acetatfibrene i en kendt tørvægt af blandingen opløses ved hjælp af acetone. Restproduktet samles,
                vaskes, tørres og vejes, og dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i procent af blandingens
                tørvægt. Den andel, der udgøres af det tørre acetatfibre, bestemmes som differencen.
            3 . APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte )
                3.1 Apparatur
                     200-ml-Erlenmeyerkolbe med indsleber glasprop.
                3.2 Reagens
                     Acetone
            4 . UDFØRELSE
                Den i den almindelige del beskrevne analysegang følges ved anvendelse af følgende fremgangsmåde:
                Prøven, der befinder sig i en Erlenmeyerkolbe, størrelse mindst 200 ml og forsynet med indslebet
                glasprop, tilsættes 100 ml acetone pr. gram prøve; kolben rystes og henstår i 30 minutter ved
                stuetemperatur, idet den nu og da rystes; derefter dekanteres væsken gennem en tareret glasfilterdigel.
                Denne behandling gentages yderligere to gange (i alt tre ekstraktioner), dog kun 15 minutter hver gang,
                således at den samlede tid for acetonebehandlingen er en time. Restprodukter overføres til en
                glasfilterdigel og udvaskes derefter med acetone under sugning. Digelen fyldes på ny med acetone, som
                man lader løbe fra uden sugning.
                Til sidst tømmes digelen under sugning; digel og restprodukt tørres, afkøles og vejes.
            5 . BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
                Resultaterne beregnes efter den metode, der er angivet i den almindelige del. Værdien » d « udgør 1,00.
            6 . METODENS NØJAGTIGHED
                For homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
                resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                   De Europæiske Fællesskabers Tidende                                             Nr. C 96/33
                                                           METODE Nr. 2
                                        VISSE PROTEINFIBRE OG VISSE ANDRE FIBRE
                                                         (Hypochloritmetode)
           1. ANVENDELSESOMRÅDE
              Metoden skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger af:
              1 . visse proteinfibre som: uld ( 1 ), dyrehår (2 og 3 ), silke (4), regenererede proteinfibre (23 )
                  med
              2 . bomuld (5 ), cupro (21 ), modal (22 ), viskose (25 ), acryl (26 ), chlorofibre (27), polyamid (30 ) eller
                  nylon ( 30 ), polyester ( 31 ), polypropylen ( 33 ), elasthan ( 39 ) og glasfibre (40).
              Er der tale om flere typer af proteinfibre, giver metoden disses totalmængde, men ikke de procentvise
              andele.
           2. PRINCIP
              Proteinfibrene i en kendt tørvægt af blandingen opløses ved hjælp af en hypochloritopløsning.
              Restproduktet samles, vaskes, tørres og vejes, og dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes
              i procent af blandingens tørvægt. Den andel, der udgøres af de tørre proteinfibre, beregnes som
              differencen .
              Til fremstilling af hypochloritopløsningen kan anvendes lithiumhypochlorit eller natriumhypochlorit.
              Lithiumhypochlorit anbefales i tilfælde, hvor der kun er tale om få analyser, eller analyserne foretages
              med forholdsvis lange mellemrum. Grunden hertil er, at fast lithiumhypochlorit i modsætning til
              natriumhypochlorit indeholder en næsten konstant hypochloritandel. Kendes denne hypochloritandel,
              er det ikke nødvendigt at kontrollere hypochloritindholdet iodometrisk ved hver analyse; tværtimod
              kan der arbejdes med konstant indvejet mængde af lithiumhypochlorit.
           3. APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte)
              3.1 Apparatur
                   i) 250-ml-Erlenmeyerkolbe med slebet glasprop.
                   ii) termostat, indstillelig på 20 °C ± 2 °C.
              3.2 Reagenser
                   i) Hypochoritreagens
                        a ) Lithiumhypochloritopløsning
                            består af en frisk tilberedt opløsning med 35 ± 2 g/l aktivt chlor (ca . 1 M), der tilsættes 5 ±
                            0,5 g/l forud opløst natriumhydroxid. Man opløser hertil 100 gram lithiumhypochlorit med
                            35 % aktivt chlor (henholdsvis 115 gram med 30 % aktivt chlor) i ca. 700 ml destilleret
                            vand, tilføjer 5 g natriumhydroxid opløst i ca. 200 ml destilleret vand og fylder op til 1
                            liter. Denne først tilberedte opløsning behøver ikke at kontrolleres iodometrisk.
                        b) Natriumhypochloritopløsning
                            består af en frisk tilberedt opløsning med 35 ± 2 g/l aktivt chlor (ca. 1 M), der tilsættes 5 ±
                            0,5 g/l forud opløst natriumhydroxid.
                            Før hver analyse skal opløsningens indhold af aktivt chlor kontrolleres iodometrisk.
                   ii ) Fortyndet eddikesyre
                        5 ml 100 procent eddikesyre fortyndes med vand til 4 liter.
           4. UDFØRELSE
              Den i den almindelige del beskrevne analysegang følges ved anvendelsen af følgende fremgangsmåde:
              ca. 1 g af prøven anbringes i 250 ml-kolben med ca. 100 ml af hypochloritopløsningen (lithium- eller
              natriumhypochlorit) og omrystes kraftigt for at væde prøven.
 ---pagebreak--- Nr. C 96/34                                   De Europæiske Fællesskabers Tidende                                         6 . 4 . 94
               Derefter sættes kolben 40 minutter i en termostat ved 20 °C og omrystes kontinuert eller med
               regelmæssige mellemrum. Da opløsningen af uld forløber eksotermt, skal reaktionsvarmen fordeles og
               bortledes ved denne fremgangsmåde. I modsat fald kan der opstå betydelige fejl som følge af
               begyndende opløsning af de uopløselige fibre.
               Efter 40 minutter filtreres kolbens indhold gennem en vejet glasfilterdigel; eventuelt resterende fibre
               skylles over i glasfilterdigelen med lidt hypochloritreagens. Filterdigelen tømmes ved hjælp af undertryk,
               og restproduktet vaskes successivt med vand, fortyndet eddikesyre og atter med vand, idet digelen efter
               hver tilsætning af væske tømmes under sugning, dog først efter at væsken er løbet igennem uden
               sugning.
               Sluttelig tømmes digelen ved sugning, tørres sammen med restproduktet, afkøles og vejes.
            5. BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
               Resultaterne beregnes efter den i den almindelige del angivne metode. Værdien » d « udgør 1,00; for
               bomuld, viskose og modal udgør den 1,01 og for råbomuld udgør den 1,03 .
            6. METODENS NØJAGTIGHED
               For homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
               resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                         De Europæiske Fællesskabers Tidende                                                    Nr . C 96/35
                                                                METODE Nr. 3
                                 VISKOSE, CUPRO ELLER VISSE TYPER AF MODAL OG BOMULD
                                                       (Metode med myresyre/zinkchlorid)
           1 . ANVENDELSESOMRÅDE
               Denne metode skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger
               af:
                1 . viskose (25 ) eller cupro (21 ), herunder visse typer af modalfibre (22 )
                    med
               2 . bomuld ( 5 ).
               Konstateres tilstedeværelsen af modalfibre, skal der udføres et for-forsøg, for at undersøge, om de er
               opløselige i reagenset. Denne metode kan ikke anvendes for blandinger, i hvilke bomulden er forandret
               ved et for stærkt kemisk angreb, eller såfremt viskose- eller cuprofibrene ikke mere er fuldt opløselige på
               grund af tilstedeværelsen af visse farvestoffer eller appreturmidler, der ikke har kunnet fjernes
               fuldstændigt.
           2.  PRINCIP
               Viskose-, cupro- eller modalfibrene i en kendt tørvægt af blandingen opløses med myresyre og
               zinkchlorid. Restproduktet samles, vaskes, tørres og vejes, og dets — om nødvendigt korrigerede — vægt
               udtrykkes i procent af blandingens tørvægt. Den andel, der udgøres af de tørre viskose-, cupro- eller
               modalfibre, beregnes som differencen.
           3 . APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte)
                3.1 Apparatur
                     i ) 200 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop
                      ii) anordning til at holde Erlenmeyerkolben på en temperatur på 40 °C ± 2 °C.
               3.2 Reagenser
                      i)  » Opløsning af 20 g smeltet vandfri zinkchlorid og 68 g vandfri myresyre, fyldt op med vand til
                          100 g (dvs. med 20 vægtdele smeltet vandfri zinkchlorid i 80 vægtdele myresyre, 85
                          vægtprocent).
                          I denne forbindelse henledes opmærksomheden på bilag II, stk. 1 , punkt 1.3.2.2, som
                          foreskriver, at alle reagenser skal være kemisk rene; desuden er det nødvendigt udelukkende at
                          anvende smeltet vandfri zinkchlorid.«
                     ii ) Ammoniumhydroxid-opløsning: 20 ml af en koncentreret ammoniakopløsning ( vægtfylde 0,88
                          g/ml ) fortyndes med vand til 1 liter.
           4.  UDFØRELSE
               Den i den almindelige del beskrevne analysegang følges ved anvendelse af følgende fremgangsmåde:
               prøven anbringes straks i en Erlenmeyerkolbe, forvarmet til 40 °C, og tilsættes 100 ml af myresyre­
               zinkchlorid-opløsningen, der er forvarmet til 40° C, pr. gram prøve. Kolben lukkes og rystes. Kolben og
               dens indhold henstår i 21/2 time ved 40° C og rystes to gange i dette tidsrum med en times mellemrum.
               Kolbens indhold filtreres gennem en tareret glasfilterdigel; herved skylles eventuelle fibre, der bliver
               hængende i kolben, med reagensopløsning ned i filterdigelen. Der efterskylles med 20 ml reagens.
               Filterdigel og fiberrest vaskes fuldstændigt med vand ved 40 °C. Fiberresten skylles med ca . 100 ml kold
               ammoniakopløsning ( 3.2 (ii )), idet det påses, at fiberresten forbliver helt nedsænket i opløsningen i ti
               minutter; derefter skylles grundigt med koldt vand 0 ).
               Der anvendes ikke undertryk, så længe skyllevæsken ikke er løbet helt igennem af sig selv. Sluttelig
               fjernes det endnu tilstedeværende væskeoverskud ved sugning, og digel og restprodukt tørres, afkøles og
               vejes .
           (!) For at sikre at fiberresten er helt dækket af ammoniakopløsningen i ti minutter, kan der f.eks. under filteret monteres en
               beholder med en hane, der kan regulere ammoniakopløsningens udløb .
 ---pagebreak--- Nr. C 96/36                                 De Europæiske Fællesskabers Tidende                                      6 . 4 . 94
            5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
                Resultaterne beregnes efter den i den almindelige del angivne beregningsmetode. Værdien af » d « for
                bomuld er 1,02 .
            6 . METODENS NØJAGTIGHED
                For homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
                resultater maksimalt ± 2 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                     De Europæiske Fællesskabers Tidende                                              Nr. C 96/37
                                                             METODE Nr. 4
                                       POLYAMID ELLER NYLON OG VISSE ANDRE FIBRE
                                                     (Metode med 80 % myresyre)
           1 . ANVENDELSESOMRÅDE
               Denne metode skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger
               af:
               1 . polyamid eller nylon ( 30 )
                   med
               2 . uld ( 1 ), dyrehår (2 og 3 ), bomuld (5 ), cupro (21 ), modal (22 ), viskose (25 ), acryl (26 ), polychlorid
                   (27), polyester ( 31 ), polypropylen ( 33 ) og glasfibre (40 ).
               Denne metode kan som angivet foran anvendes for blandinger, der indeholder uld; er uldindholdet over
               25 % , anvendes dog metode nr. 2, dvs. opløsning af ulden i en natriumhypochloritopløsning.
           2 . PRINCIP
               Polyamid-fibrene i en kendt tørvægt af blandingen opløses ved hjælp af myresyre. Restproduktet samles,
               vaskes, tørres og vejes, og dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i procent af blandingens
               tørvægt. Den andel, der udgøres af tør polyamid eller nylon, beregnes som differencen.
           3 . APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte)
               3.1 Apparatur
                    200 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop.
               3.2 Reagenser
                    i) Myresyre med 80 vægtprocent (vægtfylde ved 20 °C: 1,186 ), 880 ml myresyre med 90
                        vægtprocent (vægtfylde ved 20 °C: 1,204) fyldes op med vand til 1 liter, eller 780 ml myresyre
                        med 98—100 % (vægtfylde ved 20 °C: 1,220 ) fyldes op med vand til 1 liter. Mellem 77 og 83
                        vægtprocent myresyre er koncentrationen ikke kritisk.
                    ii) Fortyndet ammoniumhydroxidopløsning: 80 ml koncentreret ammoniumhydroxidopløsning
                         (vægtfylde ved 20 °C: 0,880) fyldes op med vand til 1 liter.
           4.   UDFØRELSE
                Den i den almindelige del beskrevne analysegang følges ved anvendelse af følgende fremgangsmåde:
                prøven anbringes i en 200 ml-Erlenmeyerkolbe med 100 ml myresyre pr. gram prøve; kolben lukkes og
                rystes, for at prøven kan blive gennemvædet. Henstilles i 15 minutter ved stuetemperatur, idet væsken
                nu og da rystes. Erlenmeyerkolbens indhold filtreres gennem en tareret glasfilterdigel, og tilbageblevne
                fibre overføres til filterdigelen ved, at kolben udvaskes med lidt myresyreopløsning. Filterdigelen
                tømmes under sugning, og restprodukter vaskes successivt med myresyre, varmt vand, fortyndet
                ammoniumhydroxidopløsning samt til sidst med koldt vand, idet digelen tømmes efter hver væsketil­
                sætning under sugning, dog først efter at væsken er løbet igennem uden sugning. Sluttelig tømmes
                digelen ved sugning og tørres, afkøles og vejes sammen med restproduktet.
           5.   BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
                Resultaterne beregnes efter den i den almindelige del angivne beregningsmetode. Værdien » d « udgør
                1,00.
           6.   METODENS NØJAGTIGHED
                For homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
                resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
 ---pagebreak--- Nr . C 96/38                                     De Europæiske Fællesskabers Tidende                                        6 . 4 . 94
                                                             METODE Nr. 5
                                                 ACETATFIBRE OG TRIACETATFIBRE
                                                           (Benzylalkoholmetode)
             1 . ANVENDELSESOMRÅDE
                 Metoden skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger af:
                 — acetatfibre ( 19 )
                      med
                 — triacetatfibre (24 ).
             2 . PRINCIP
                 Acetatfibrene i en kendt tørvægt af blandingen opløses ved hjælp af benzylalkohol ved 52 ± 2 °C.
                 Restproduktet samles, vaskes, tørres og vejes; dets vægt udtrykkes i procent af blandingens tørvægt. Den
                 andel, der udgøres af det tørre acetat, beregnes som differencen.
             3 . APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte)
                 3.1 Apparatur
                       i) 200-ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop.
                       ii) mekanisk rysteapparat
                       iii) termostat eller andet apparat, der kan holde kolben på en temperatur på 52 °C ± 2 °C.
                 3.2 Reagenser
                       i) benzylalkohol
                       ii) ætylalkohol.
             4 . UDFØRELSE
                 Den i den almindelige del givne anvisninger ved anvendelse af følgende fremgangsmåde:
                 Prøven i Erlenmeyerkolben tilsættes 100 ml benzylalkohol pr. gram prøve. Kolben lukkes med en prop
                 og fastgøres på et rysteapparat, således at den sænkes i et vandbad, der holdes på 52 °C ± 2 ° C, hvor
                 den rystes i 20 minutter. (Eventuelt kan det mekaniske rysteapparat erstattes med kraftig rystning med
                 hånden.) Væsken dekanteres gennem en tareret glasfilterdigel. En ny portion benzylalkohol tilsættes, og
                 kolben rystes i yderligere 20 minutter ved 52 °C ± 2 °C. Derefter dekanteres den gennem filterdigelen.
                 Denne behandling gentages en tredje gang. Derefter hældes væske og restproduktet i filterdigelen.
                 Eventuelt tilbageblevne fibre overføres fra kolben til filterdigelen ved yderligere skylning med benzylal­
                 kohol ved 52 °C ± 2 °C. Digelen centrifugeres nu fuldstændig tør. Fibrene overføres til en kolbe; der
                 tilsættes ætylalkohol til skylning. Efter at kolben er rystet kraftig i hånden, dekanteres gennem
                 filterdigelen. Denne skylningsproces gentages to eller tre gange. Restproduktet overføres til digelen og
                 centrifugeres fuldstændig tørt. Filterdigel og restprodukt tørres, afkøles og vejes.
             5 . BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
                 Resultaterne beregnes efter den i den almindelige del beskrevne metode. Værdien » d « udgør 1,00.
             6 . METODENS NØJAGTIGHED
                 For homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
                 resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                   De Europæiske Fællesskabers Tidende                                                Nr. C 96/39
                                                             METODE Nr. 6
                                           TRIACETATFIBRE OG VISSE ANDRE FIBRE
                                                         ( Dichlormethanmetode )
           1 . ANVENDELSESOMRÅDE
               Denne metode skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger
               af:
               1 . triacetatfibre (24 )
                   med
               2 . uld ( 1 ), dyrehår (2 og 3 ), silke (4), bomuld ( 5 ), cupro (21 ), modal (22 ), viskose (25 ), acryl (26 ),
                   polyamid eller nylon ( 30 ), polyester ( 31 ) og glasfibre (40).
               Anmærkning:
               Triacetatfibre, der som følge af en speciel efterbehandling er delvis forsæbede, er ikke fuldt opløselige i
               reagenset. I så fald kan metoden ikke anvendes.
           2.  PRINCIP
               Triacetatfibrene i en kendt tørvægt af blandingen opløses ved hjælp af dichlormethan. Restproduktet
               samles, vaskes, tørres og vejes, og dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i procent af
               blandingens tørvægt. Den andel, der udgøres af de tørre triacetatfibre, beregnes som differencen.
           3 . APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte)
               3.1 Apparatur
                     200 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop.
               3.2 Reagens
                     Dichlormethan (methylenchlorid).
           4 . UDFØRELSE
               De i den almindelige del givne anvisninger følges ved anvendelse af følgende fremgangsmåde:
               Prøven, der er anbragt i en 200 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop, tilsættes 100 ml
               dichlormethan pr. gram prøve; kolben lukkes med proppen og rystes kraftigt hvert 10. minut, for at
               prøven kan blive fuldstændigt gennemvædet, og henstår i 30 minutter ved stuetemperatur, idet den
               rystes med regelmæssige mellemrum. Væsken dekanteres gennem en tareret glasfilterdigel. 60 ml
               dichlormethan hældes i kolben med restproduktet, kolben rystes i hånden, og dens indhold filteres
               gennem glasfilterdigelen. Eventuelt tilbageblevne fibre overføres til digelen, idet der skylles med lidt
               ekstra dichlormethan. Væskeoverskuddet fjernes under sugning, og diglen fyldes derpå igen med
               dichlormethan, som løber helt fra sugning.
               Endelig fjernes væskeoverskuddet under sugning, hvorefter restproduktet behandles med kogende vand
               for at fjerne alt opløsningsmiddel, digelen og restproduktet tørres, det afkøles og vejes.
           5 . BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
               Resultaterne beregnes efter den i den almindelige del angivne beregningsmetode. Værdien » d « udgør
               1,00 undtagen for polyester, hvor værdien » d « udgør 1,01 .
           6 . METODENS NØJAGTIGHED
               For homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
               resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
 ---pagebreak--- Nr. C 96/40                                     De Europæiske Fællesskabers Tidende                                       6 . 4 . 94
                                                             METODE Nr. 7
                                           VISSE CELLULOSEFIBRE OG POLYESTERFIBRE
                                                       (Metode med 75 % svovlsyre)
            1 . ANVENDELSESOMRÅDE
                Metoden skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger af:
                1 . bomuld ( 5 ), hør ( 7), hamp ( 8 ), ramie ( 14), cupro (21 ), modal (22 ) og viskose (25 )
                2 . polyester (31 ).
            2 . PRINCIP
                Cellulosefibrene i en kendt tørvægt af blandingen opløses ved hjælp af 75 % svovlsyre. Restproduktet
                samles, vaskes, tørres og vejes; dets vægt udtrykkes i procent af blandingens tørvægt. Den andel, der
                udgøres af de tørre cellulosefibre, beregnes som differencen.
            3 . APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte)
                3.1 Apparatur
                       i) 500 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop
                       ii) termostat eller andet apparat, med hvilket Erlenmeyerkolben kan holdes på 50 °C ± 5 °C.
                3.2 Reagenser
                      i) svovlsyre med 75 vægtprocent ± 2 % :
                           fremstilles ved at 700 ml svovlsyre, vægtfylde ved 20 °C: 1,84 forsigtigt og under afkøling
                           sættes til 350 ml destilleret vand. Efter afkøling til stuetemperatur fyldes op med vand til 1
                           liter
                       ii) fortyndet ammoniumhydroxidopløsning:
                           80 ml ammoniumhydroxidopløsning, vægtfylde ved 20 °C: 0,88, fyldes op med vand til 1
                           liter.
            4 . UDFØRELSE
                De i den almindelige del givne anvisninger følges ved anvendelse af følgende fremgangsmåde:
                Prøven, der er anbragt i en 500 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop, tilsættes 200 ml 75 %
                svovlsyre pr. gram prøve, hvorefter kolben lukkes med proppen og rystes forsigtigt, for at prøven kan
                blive helt gennemvædet. Kolben holdes i en time ved 50 °C ± 5 °C og rystes med ca. 10 minutters
                mellemrum. Derefter filtreres dens indhold under sugning gennem en filterdigel. Eventuelt tilbageblevne
                fibre overføres til glasfilterdigelen, ved at kolben skylles med lidt 75 % svovlsyre. Glasfilterdigelen
                tømmes ved sugning, og restproduktet på filtret udvaskes første gang ved tilsætning af frisk 75 %
                svovlsyre. Der suges først, efter at væsken er løbet igennem uden sugning.
                Restproduktet vaskes successivt flere gange med koldt vand, to gange med fortyndet ammonium­
                hydroxidopløsning og derefter grundigt med koldt vand, idet der suges efter hver væsketilsætning, dog
                hver gang først efter at væsken er løbet igennem uden sugning. Til sidst tømmes digelen ved sugning og
                tørres, afkøles og vejes sammen med restproduktet.
            5 . BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
                Resultaterne beregnes efter den i den almindelige del angivne beregningsmetode. Værdien » d « udgør
                1,00 .
            6. METODENS NØJAGTIGHED
                For homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
                resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                       De Europæiske Fællesskabers Tidende                                               Nr. G 96/41
                                                                METODE Nr. 8
           ACRYLFIBRE, VISSE MODACRYLFIBRE ELLER VISSE POLYCHLORIDFIBRE SAMT VISSE ANDRE
                                                                       FIBRE
                                                           (Dimethylformamidmetode)
           1 . ANVENDELSESOMRÅDE
                 Denne metode skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger
                 af:
                 1 . acrylfibre (26 ), visse modacrylfibre (29 ) eller visse polychloridfibre (27) ( J )
                     med
                 2. uld ( 1 ), dyrehår (2 og 3 ), silke (4 ), bomuld (5 ), cupro (21 ), modal (22 ), viskose (25 ), polyamid eller
                     nylon ( 30) og polyester ( 31 ).
                 Den gælder desuden for acryl- og visse modacrylfibre, der er behandlet med præmetalliserede
                 farvestoffer (komplexfarvestoffer), dog ikke med efterchromerede farvestoffer.
           2 . PRINCIP
                 Acrylfibrene, visse modacrylfibre eller visse polychloridfibre i en kendt tørvægt af blandingen opløses
                 ved hjælp af dimethylformamid i kogende vandbad. Restproduktet samles, vaskes, tørres og vejes, og
                 dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i procent af blandingens tørvægt. Den andel, der
                 udgøres af tørre acrylfibre, modacrylfibre eller polychloridfibre, beregnes som differencen.
           3 . APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte)
                 3.1 Apparatur
                      i) 200 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop
                      ii) kogende vandbad.
                 3.2 Reagens
                      Dimethylformamid (kogepunkt 153 °C ± 1 °C) med ikke over 0,1 % vand. Da reagenset er giftigt,
                      anbefales det at arbejde med aftræk.
           4 . UDFØRELSE
                 De i den almindelige del angivne anvisninger følges ved anvendelse af følgende fremgangsmåde:
                 Prøven, der er anbragt i en 200 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop, tilsættes pr. gram prøve 80
                 ml dimethylformamid, der er forvarmet i kogende vandbad; kolben lukkes med proppen, rystes, for at
                 prøven kan blive helt gennemvædet, og forbliver i kogende vandbad i en time. I dette tidsrum rystes
                 kolben og dens indhold forsigtigt fem gange.
                 Væsken dekanteres gennem en tareret glasfilterdigel, idet fibrene holdes tilbage i Erlenmeyerkolben. 60
                 ml dimethylformamid hældes igen i kolben og opvarmes igen i 30 minutter i kogende vandbad, idet
                 kolben med indhold rystes forsigtigt to gange i hånden.
                 Kolbens indhold filtrereres gennem en glasfilterdigel under sugning.
                 De tilbageblevne fibre overføres til glasfilterdigelen ved, at kolben skylles med dimethylformamid.
                 Væskeoverskuddet fjernes under sugning. Restproduktet udvaskes med ca. 1 liter 70 0—80 ° varmt
                 vand, idet digelen hver gang fyldes med vand. Der suges kort efter hver skylning, men først efter at
                 vandet selv er løbet fra. Hvis skyllevæsken løber for langsomt ud af digelen, kan der foretages en let
                 sugning.
                 Digelen og restproduktet tørres, afkøles og vejes sammen.
           ( 1 ) Sådanne modacryl- eller polychloridfibres opløselighed i reagenset undersøges før analysen.
 ---pagebreak--- Nr . C 96/42                                    De Europæiske Fællesskabers Tidende                                      6 . 4 . 94
             5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
                 Resultaterne beregnes efter den i den almindelige del angivne metode. Værdien » d « udgør 1,00, bortset
                 fra i følgende tilfælde:
                 uld :                    1,01
                 bomuld :                 1,01
                 cupro :                  1,01
                 modal :                  1,01
                 polyester:               1,01 .
             6 . METODENS NØJAGTIGHED
                 For homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
                 resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                       De Europæiske Fællesskabers Tidende                                           Nr . C 96/43
                                                               METODE Nr. 9
                                       VISSE POLYCHLORIDFIBRE OG VISSE ANDRE FIBRE
                                                (Metode med kuldisulfid/acetone 55,4/44,5 )
           1 . ANVENDELSESOMRÅDE
               Metoden skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger af:
                1 . visse polychloridfibre (27), dvs. visse, også efterchlorerede, polyvinylchloridfibre (')
                    med
               2. uld ( 1 ), dyrehår (2 og 3 ), silke (4), bomuld ( 5 ), cupro (21 ), modal (22 ), viskose (25 ), acryl (26 ),
                    polyamid eller nylon ( 30 ), polyester ( 31 ) og glasfibre (40).
               Er indholdet af uld eller silke større end 25 % , anvendes metode nr. 2. Er indholdet af polyamid eller
               nylon større end 25 % i blandingen, anvendes metode nr. 4.
           2 . PRINCIP
               Polychloridfibrene i en kendt tørvægt af blandingen opløses ved hjælp af en azeotropisk blanding af
               kuldisulfid og acetone. Restproduktet samles, vaskes, tørres og vejes, og dets — om nødvendigt
               korrigerede — vægt udtrykkes i procent af blandingens tørvægt. Den andel, der udgøres af de tørre
               polyvinylchloridfibre, beregnes som differencen.
           3 . APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte)
               3.1 Apparatur
                      i) 200 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop
                      ii) mekanisk rysteapparat.
               3.2 Reagenser
                      i) azeotropisk blanding af kuldisulfid og acetone (55,5 volumenprocent kuldisulfid og 44,5
                          volumenprocent acetone ). Da reagenset er giftigt, anbefales det at arbejde med aftræk
                      ii) ætylalkohol, 92 volumenprocent, eller metylalkohol.
           4 . UDFØRELSE
               De i den almindelige del givne anvisninger følges ved anvendelse af følgende fremgangsmåde:
               Prøven, der er anbragt i en 200 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop, tilsættes 100 ml
               azeotropisk blanding pr. gram prøve. Kolben lukkes omhyggeligt og rystes kraftigt ved stuetemperatur i
               20 minutter i det mekaniske rysteapparat eller i hånden . Væsken dekanteres gennem en tareret
               glasfilterdigel.
               Behandlingen gentages med 10 ml frisk opløsningsmiddel. Behandlingen gentages så mange gange, at en
               dråbe opløsningsmiddel efter afdampning på et urglas ikke efterlader nogen polymeraflejring. Restpro­
               dukter overføres til filterdigelen ved hjælp af en yderligere mængde opløsningsmiddel, og filterdigelen
               tømmes ved sugning; digel og restprodukt skylles med 20 ml alkohol og skylles derefter tre gange med
               vand. Før sugning af overskydende væske skal skyllevasken være løbet helt igennem. Digel og
               restprodukt tørres, afkøles og vejes.
               NB: Prøverne af visse blandinger med et højt indhold af polyvinylchlorid skrumper ind i betydelig grad
                      ved tørring, hvilket vanskeliggør fjernelsen af polyvinylchloridet med opløsningsmidlet. Sådan
                      indskrumpning forhindrer dog ikke, at polyvinylchloridet opløses fuldstændigt.
           5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
               Resultaterne beregnes efter den i den almindelige del angivne beregningsmetode. Værdien » d « udgør
                1,00 .
           6 . METODENS NØJAGTIGHED
               For homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
               resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
           (') Polychloridfibrenes opløselighed i reagenset må kontrolleres, før analysen foretages.
 ---pagebreak--- Nr . C 96/44                                   De Europæiske Fællesskabers Tidende                                          6 . 4 . 94
                                                            METODE Nr. 10
                                              ACETAT- OG VISSE POLYCHLORIDFIBRE
                                                           (Eddikesyremetode)
             1 . ANVENDELSESOMRÅDE
                 Denne metode skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger
                 af:
                  1 . acetatfibre ( 19 )
                      med
                 2. visse polychloridfibre (27), dvs. polyvinylchloridfibre, også efterchlorerede.
             2.  PRINCIP
                 Acetatfibrene i en kendt tørvægt af blandingen opløses ved hjælp af eddikesyre. Restproduktet samles,
                 vaskes, tørres og vejes, og dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i procent af blandingens
                 tørvægt. Den andel, der udgøres af tørre acetatfibre, beregnes som differencen.
             3 . APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte )
                 3.1 Apparatur
                       i) 200 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop.
                       ii) mekanisk rysteapparat.
                 3.2 Reagens
                       Eddikesyre (over 99 % ). Dette reagens er meget ætsende, hvorfor der må udvises forsigtighed ved
                       anvendelsen .
             4 . UDFØRELSE
                 De i den almindelige del givne anvisninger følges ved anvendelse af følgende fremgangsmåde:
                 Prøven, der er anbragt i en 200 ml-Erlenmeyerkolbe, tilsættes 100 ml eddikesyre pr. gram prøve. Kolben
                 lukkes omhyggeligt og rystes kraftigt ved stuetemperatur i 20 minutter i det mekaniske rysteapparat eller
                 i hånden. Væsken dekanteres gennem den tarerede glasfilterdigel. Denne behandling gentages to gange,
                 idet der hver gang anvendes 100 ml frisk opløsningsmiddel, således at der i alt udføres tre ekstraktioner.
                 Restprodukter overføres til filterdigelen, og denne tømmes under sugning; digel og restprodukt skylles
                 med 50 ml eddikesyre og derefter tre gange med vand. Efter hver udvaskning skal væsken løbe igennem
                 af sig selv, før der suges. Digel og restprodukt tørres, afkøles og vejes.
             5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
                 Resultaterne beregnes på den i den almindelige del angivne måde. Værdien » d « udgør 1,00.
             6 . METODENS NØJAGTIGHED
                 For homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
                 resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                         De Europæiske Fællesskabers Tidende                                     Nr. C 96/45
                                                                  METODE Nr. 11
                                                       SILKE OG ULD ELLER DYREHÅR
                                                           (Metode med 75 % svovlsyre)
            1 . ANVENDELSESOMRÅDE
                 Denne metode skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger
                 af:
                 1 . silke ( 4 )
                     med
                 2 . uld ( 1 ) eller dyrehår (2 og 3 ).
            2.   PRINCIP
                 Silken i en kendt tørvægt af blandingen opløses ved hjælp af 75 % svovlsyre ( 1 ).
                 Restproduktet samles, vaskes, tørres og vejes. Dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i
                 procent af blandingens tørvægt. Andelen af tør silke beregnes som differencen.
            3 . APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte)
                 3.1 Apparatur
                      200 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop.
                 3.2 Reagenser
                      i) svovlsyre med vægtprocent 75 ± 2 % :
                           fremstillingsmåde: 700 ml svovlsyre, vægtfylde 1,84 ved 20 °C, sættes forsigtigt til 350 ml
                           destilleret vand. Efter afkøling til stuetemperatur fyldes op med vand til 1 liter
                      ii) fortyndet svovlsyre: 100 ml koncentreret svovlsyre, vægtfylde 1,84 ved 20 °C, sættes langsomt
                           til 1 900 ml destilleret vand
                      iii) fortyndet ammoniak: 200 ml koncentreret ammoniak, vægtfylde 0,880 ved 20 °C, fyldes op til
                           1 000 ml med destilleret vand.
           4 . UDFØRELSE
                De i den almindelige del givne anvisninger følges ved anvendelse af følgende fremgangsmåde:
                Prøven, der er anbragt i en 200 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop, tilsættes 100 ml 75 %
                svovlsyre pr. gram prøve. Kolben lukkes, rystes kraftig og henstår i 30 minutter ved stuetemperatur.
                Derefter rystes den igen og henstår i 30 minutter. Kolben rystes en sidste gang, og kolbens indhold
                overføres til den tarerede glasfilterdigel. Eventuelt tilbageblevne fibre i kolben skylles ud med 75 %
                svovlsyre. Restproduktet udvaskes i filterdigelen successivt med 50 ml fortyndet svovlsyre, 50 ml vand
                og 50 ml fortyndet ammoniak. Fibrene skal forblive i kontakt med væsken i ca. ti minutter, før der
                suges. Til sidst skylles med vand, idet fibrene forbliver i vandet i 30 minutter. Restvæsken fjernes under
                sugning. Digel og restprodukt tørres, afkøles og vejes.
           5 . BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
                Resultaterne beregnes efter den i den almindelige del beskrevne måde. Værdien » d « udgør 0,985 for
                uld(i ).
           6 . METODENS NØJAGTIGHED
                Ved homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
                resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
           (') Vild silke, f.eks tussahsilke, opløses ikke fuldstændigt med 75 % svovlsyre.
 ---pagebreak--- Nr. C 96/46                                         De Europæiske Fællesskabers Tidende                                      6 . 4 . 94
                                                                METODE Nr. 12
                                             JUTE OG VISSE FIBRE AF DYRISK OPRINDELSE
                                                    (Metode ved hjælp af kvælstofbestemmelse)
            1 . ANVENDELSESOMRÅDE
                 Metoden skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger af:
                 1 . jute ( 9 )
                      med
                 2. visse fibre af dyrisk oprindelse.
                 Sidsnævnte kan være dyrehår (2 og 3 ) eller uld ( 1 ) eller en blanding af dyrehår og uld, Metoden er
                 naturligvis ikke egnet for tekstilfiberblandinger, der indeholder bestanddele på kvælstofbasis, der ikke er
                 fibre (farvestoffer, appreturmidler osv.).
            2 . PRINCIP
                 Blandingens kvælstofindhold bestemmes, og på grundlag heraf samt af det kendte kvælstofindhold for
                 blandingens to bestanddele beregnes deres forholdsmæssige andel.
            3. APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte)
                 3.1 Apparatur
                        i) Kjeldahl-destruktionskolbe med rumindhold på 200 til 300 ml
                        ii) Kjeldahl-destillationskolbe med dampgenerator
                        iii) titreringsopstilling med en nøjagtighed på 0,05 ml
                 3.2 Reagenser
                        i)       toluol
                        ii)      methanol
                        iii)     svovlsyre, vægtfylde 1,84 ved 20 °C ( J )
                        iv)      kaliumsulfat ( ! )
                        v)       selendioxid f 1 )
                        vi)      natriumhydroxidopløsning (400 g/l), 400 g natriumhydroxyd opløses i 400 til 500 ml vand,
                                 og væsken fortyndes med vand til 1 liter
                        vii)     indikatorblanding. 0,1 g methylrødt opløses i 95 ml ethanol og 5 ml vand; denne opløsning
                                 blandes med 0,5 g bromkresolgrønt, der er opløst i 475 ml ethanol og 25 ml vand
                        viii) borsyreopløsning. 20 g borsyre opløses i en liter vand
                        ix)      svovlsyre 0,02 N (indstillet titreringsopløsning).
             4.   FORPRØVENS FORBEHANDLING
                  Den i den almindelige del beskrevne forbehandling erstattes af følgende forbehandling:
                  Den lufttørrede prøve ekstraheres i et Soxhlet-apparat med en blanding af en volumendel toluol og tre
                  volumendele methanol i fire timer med mindst fem vendinger pr. time. Man lader opløsningsmidlerne
                  fordampe frit fra prøven, og de sidste spor fjernes i et varmeskab ved 105 °C ± 3 °C. Derefter
                  ekstraheres prøven i vand (50 ml/g prøvemængde) ved kogning med tilbagesvaling i 30 minutter. Efter
                  filtering anbringes prøven igen i kolben, og ekstraktionen gentages med samme volumen frisk vand.
                  Efter ny filtering fjernes det overskydende vand fra prøven ved, at der trykkes, suges eller centrifugeres
                  ud, hvorefter prøven lufttørres.
             (!) Disse reagenser skal være kvælstoffri.
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                    De Europæiske Fællesskabers Tidende                                           Nr. C 96/47
               NB :
               Toluol og methanol er giftige; der må derfor træffes alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved
               anvendelsen heraf.
           5 . UDFØRELSE
               5.1 Almindelige anvisninger
                    Med hensyn til udtagning, tørring og vejning af prøven følges de i den almindelige del givne
                    anvisninger.
               5.2 Udførlig vejledning
                    Prøven på mindst 1 g i Kjeldahl-kolben tilsættes successivt 2,5 kg kaliumsulfat, 0,1 til 0,2 g
                    selendioxid og 10 ml svovlsyre (vægtfylde: 1,84). Kolben opvarmes først svagt, indtil alt fibermate­
                    rialet er sønderdelt, hvorefter der opvarmes kraftigere, indtil opløsningen er klar og næsten farveløs.
                    Opvarmningen fortsættes i 15 minutter; man lader kolben afkøle, hvorefter indholdet forsigtigt
                    fortyndes med 10 til 20 ml vand, afkøles, overføres kvantitativt til en 200 ml målekolbe, og
                    analyseopløsningen fremstilles ved at fylde målekolben op med vand til mærket.
                    I en 100 ml-Erlenmeyerkolbe hældes ca. 20 ml borsyreopløsning, og kolben opstilles under
                    kondensatoren til Kjedahl-destillationsapparatet, således at afløbsrøret munder ud lige under
                    borsyreopløsningens overflade. Der overføres nøjagtigt 10 ml analyseopløsning til destillationskol­
                    ben og hældes mindst 5 ml natriumhydroxidopløsning i tragten. Proppen løftes lidt, og man lader
                    natriumhydroxidopløsningen flyde langsomt ind i kolben. Hvis analyseopløsningen og natriumhy­
                    droxidopløsningen viser tilbøjelighed til at danne to adskilte lag, blandes de Ved forsigtig rystning.
                    Destillationskolben opvarmes lidt, og samtidig føres der damp fra dampgeneratoren ind i den. Der
                    samles ca. 20 ml destillat, og Erlenmeyerkolben sænkes så meget, at kondensatorens afløbsrør
                    befinder sig ca. 20 mm over væskens overflade, hvorefter der destilleres videre i et minut.
                    Afløbsrørets ende udskylles med vand, og dette opfanges i Erlenmeyerkolben. Derefter fjernes denne
                    og erstattes med en anden Erlenmeyerkolbe, der indeholder ca. 10 ml borsyreopløsning; heri
                    opsamles ca. 10 ml destillat.
                    De to destillater titreres hver for sig med 0,02 N svovlsyre med anvendelse af indikatorblandingen.
                    Resultaterne for de to destillater noteres. Ligger forbruget af titreringsopløsning for det andet
                    destillat over 0,2 ml, gentages forsøget; der må destilleres en gang med en anden aliquot del af
                    analyseopløsningen.
                    Der foretages et blindforsøg, idet destruktion og destillation sker med anvendelse af reagenserne
                    alene.
           6 . BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
               6.1 Kvælstoffets procentvise andel i den tørre prøve beregnes således:
                                 28 (V — b ) N
                    A % =
                                       w
                    A% =       procentindhold ar kvælstof beregnet pa prøvens rene tørvægt
                    V      = totalt forbrugt volumen svovlsyre titreringsopløsning i ml ved analysen
                    b      = totalt forbrugt volumen svovlsyre-titreringsopløsning i ml ved blindforsøget
                    N      = svovlsyre-titreringsopløsningens faktiske titer
                    W      =   analyseprøvens tørvægt (g).
               6.2 Ved anvendelse af værdierne 0,22 % for kvælstofindholdet i jute og 16,2 % for kvælstofindholdet i
                    de dyriske fibre — begge værdier beregnet ud fra tørvægten — beregnes blandingens sammensæt­
                    ning efter følgende formel:
                                 A — 0,22
                    PA % =                      x 100
                                16,2 — 0,22
                    PA % = procentindhold af de dyriske fibre i prøven.
           7. METODENS NØJAGTIGHED
               For homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
               resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
 ---pagebreak--- Nr. C 96/48                                       De Europæiske Fællesskabers Tidende                                            6 . 4 . 94
                                                               METODE Nr. 13
                                                POLYPROPYLEN OG VISSE ANDRE FIBRE
                                                                  (Xylenmetode)
            1 . ANVENDELSESOMRÅDE
                Denne metode anvendes, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, på binære fiberblandinger
                af:
                1 . polypropylen ( 33)
                     med
                2. uld ( 1 ), dyrehår (2 og 3 ), silke (4), bomuld ( 5 ), acetat ( 19), cupro (21 ), modal (22), triacetat (24),
                     viskose (25 ), acryl (26), polyamid eller nylon ( 30), polyester ( 31 ) og glasfibre (40).
            2. PRINCIP
                Polypropylenfibre i en kendt tørvægt af blandingen opløses ved hjælp af kogende xylen. Remanensen
                opsamles, vaskes, tørres og vejes, og dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i procent af
                blandingens tørvægt. Den andel, der udgøres af polypropylen, beregnes som differencen.
            3. APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte)
                3.1 Apparatur
                       i) Erlenmeyerkolber, beregnet til mindst 200 ml og forsynet med slebet prop
                       ii) tilbagesvaler (beregnet til væsker med højt kogepunkt), med slib passende til Erlenmeyerkolber
                            i ).
                3.2 Reagens
                       Xylen, der destillerer mellem 137 °C og 142 °C.
                       NB.             Dette reagens er meget brændbart og afgiver giftige dampe, hvorfor der må udvises
                                       forsigtighed ved brugen.
            4.  UDFØRELSE
                Den i den almindelige del beskrevne analysemetode følges, hvorefter der fortsættes på følgende måde:
                Prøven, der er anbragt i kolben ( 3.1 . i), tilsættes 100 ml xylen ( 3.2) pr. gram prøve. Tilbagesvaleren
                ( 3.1 . ii) anbringes på kolben, og xylenet bringes til kogning og holdes i kog i tre minutter. Den varme
                opløsning hældes omgående over i en tareret glasfilterdigel (se note 1 ). Behandlingen gentages endnu to
                gange, idet der hver gang anvendes 50 ml frisk opløsningsmiddel.
                Remanensen i kolben udvaskes to gange med 30 ml kogende xylen og derefter to gange med 75 ml
                petroleumsæter ( 1.3.2.1 i den almindelige del). Efter den anden udvaskning med petroleumsæter filtreres
                kolbens indhold gennem en filterdigel, idet de sidste fiberrester skylles over i digelen ved hjælp af en lille
                portion petroleumsæter. Efter fuldstændig afdampning af opløsningsmidlet tørres, afkøles og vejes
                digelen og remanensen.
                NB:
                 1 . Glasfilterdigelen, gennem hvilken xylenet skal hældes, skal være forvarmet før dekanteringen.
                2. Efter behandlingerne med kogende xylen må det påses, at kolben med remanensen afkøles
                     tilstrækkeligt, inden petroleumsæteren hældes på.
                3 . For at mindske faren for brand og forgiftning kan anvendes ekstraktionsapparater og fremgangsmå­
                      der, der giver identiske resultater 0 ).
            (*) Se f. eks. det apparatur, der er beskrevet i Melliand Textilberichte 56 ( 1975) s. 643-645 .
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                 De Europæiske Fællesskabers Tidende                              Nr. C 96/49
           5 . BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATERNE
               Resultaterne beregnes som beskrevet i den almindelige del. Værdien af » d « er 1,00.
           6. METODENS NØJAGTIGHED
               For en homogen tekstilfiberblanding er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
               resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
 ---pagebreak--- Nr . C 96/50                                      De Europæiske Fællesskabers Tidende                                                6 . 4 . 94
                                                              METODE Nr. 14
             POLYCHLORIDFIBRE (PÅ BASIS AF HOMOPOLYMERE AF VINYLCHLORID) OG VISSE ANDRE
                                                                    FIBRE
                                             (Metode med anvendelse af koncentreret svolvlsyre)
             1 . ANVENDELSESOMRÅDE
                 Denne metode anvendes, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, på binære blandinger af:
                 1 . polychloridfibre (27) på basis af homopolymere af vinylchlorid (efter-chloreret eller ej )
                     med
                 2 . bomuld (5 ), acetat ( 19 ), cupro (21 ), modal (22), triacetat (24 ), viskose (25 ), visse acryler (26 ), visse
                     modacryler (29 ), polyamid eller nylon ( 30) og polyester ( 31 ).
                     De modacryler, der kan komme på tale, er dem, som giver en klar opløsning ved nedsænkning i
                     koncentreret svovlsyre (d2o = 1,84 g/ml).
                     Denne metode kan navnlig anvendes i stedet for metode 8 og 9 .
             2.  PRINCIP
                 De fibre, der er nævnt i afsnit 1 , punkt 2, fjernes fra en kendt tørvægt af blandingen ved opløsning i
                 koncentreret svovlsyre (d2 o = 1,84 g/ml). Remanensen, der består af polychloridfibre, opsamles, vaskes,
                 tørres og vejes, og dens — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i procent af blandingens
                 tørvægt. Den andel, der udgøres af en anden bestanddel, beregnes som differencen.
             3 . APPARATUR OG REAGENSER ( foruden de i den almindelige del nævnte)
                 3.1 Apparatur
                       i) Erlenmeyerkolber, beregnet til mindst 200 ml og forsynet med slebet prop
                       ii) glasspatel.
                 3.2 Reagenser
                       i ) koncentreret svovlsyre (d2o = 1,84 g/ml)
                       ii ) vandig opløsning af svovlsyre, ca . 50 % ( m/m )
                            dette reagens tilberedes ved med forsigtighed og under afkøling at tilsætte 400 ml svovlsyre
                            (d2o = 1,84 g/ml) til 500 ml vand. Når opløsningen er afkølet til stuetemperatur, fyldes op med
                            vand til 1 liter
                       iii) fortyndet ammoniakopløsning
                            med destilleret vand fortyndes 60 ml af en koncentreret ammoniakopløsning (d2o = 0,880 g/ml )
                            for at opnå 1 liter.
             4 . UDFØRELSE
                 Den i den almindelige del beskrevne analysemetode følges, hvorefter der fortsættes på følgende måde:
                 Prøven, der er anbragt i kolben ( 3.1 .i) tilsættes 100 ml svovlsyre ( 3.2.i ) pr. gram prøve.
                 Man lader kolben henstå ved stuetemperatur i ti minutter, idet prøven fra tid til anden omrøres med
                 glasspatelen. Er der tale om en vævet eller strikket vare, trykkes prøven mod glasset med et let tryk for
                 at fraskille det allerede opløste materiale.
                 Væsken hældes over i en tareret glasfilterdigel. Der tilsættes på ny 100 ml svovlsyre ( 3.2.i) i kolben, og
                 behandlingen gentages. Kolbens indhold hældes i filterdigelen, og fiberresten skrabes ud ved hjælp af
                 spatelen. Om nødvendigt tilsættes lidt koncentreret svovlsyre ( 3.2 .i ) til kolben for at frigøre fiberrester,
                 der klæber til glasset. Digelen suges tom, og filtratet bortkastes, eller filterflasken udskiftes. Remanensen
                 udvaskes i digelen successivt med 50 % svovlsyreopløsning ( 3.2.ii) destilleret eller deioniseret vand
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                    De Europæiske Fællesskabers Tidende                                              Nr . C 96/51
               ( 1.3.2.3 i den almindelige del ), og ammoniakopløsning ( 3.2.iii), og til slut vaskes grundigt med destilleret
               eller deioniseret vand, idet digelen suges fuldstændig tom efter hver tilsætning. (Der suges ikke under
               skylningerne, men kun efter at væsken er løbet igennem af sig selv).
               Digelen og remanensen tørres, afkøles og vejes.
               Under og mellem skylningerne anvendes ikke vakuum, men man lader opløsningsmidlet løbe ud af sig
               selv, hvorefter der sættes vakuum på.
               Digelen og restproduktet tørres, afkøles og vejes sammen.
           5 . BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
               Resultaterne beregnes som anført i den almindelige del. Værdien » d « udgør 1,00, undtagen for følgende
               fibre :
               — silke : 1,01
               — acryl: 0,98 .
           6 . METODENS NØJAGTIGHED
               For en homogen tekstilfiberblanding er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
               resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
 ---pagebreak--- Nr. C 96/52                                      De Europæiske Fællesskabers Tidende                                                6 . 4 . 94
                                                               METODE Nr. 15
            CHLOROFIBRE, VISSE MODACRYLTYPER, VISSE ELASTHANTYPER, ACETAT, TRIACETAT OG
                                                        VISSE ANDRE FIBERTYPER
                                                             (Cyclohexanonmetode)
            1.   ANVENDELSESOMRÅDE
                 Denne metode anvendes, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, på binære blandinger af:
                 1 . acetat ( 19 ), triacetat (24 ), chlorofibre (27), visse modacryltyper (29 ), visse elasthantyper ( 39 )
                      med
                 2. uld ( 1 ), dyrehår (2 og 3 ), silke (4 ), bomuld ( 5 ), cupro (21 ), modal (22 ), viskose (25 ), polyamid eller
                      nylon ( 30), acryl (26 ) og glasfibre (40).
                 Hvis der er modacryl- eller elasthanfibre til stede, foretages en indledende prøve for at bestemme, om
                 de er helt opløselige i reagenset.
                 Til analyse af blandinger med chlorofibre kan metode nr. 9 og metode nr. 14 også anvendes.
            2.   PRINCIP
                 Acetat-, triacetat- og chlorofibre, visse modacryltyper og visse elasthantyper, fjernes fra en kendt
                 tørvægt af blandinger ved opløsning i cyclohexanon ved en temperatur nær kogepunktet. Remanensen
                 opsamles, vaskes, tørres og vejes, og dens — om nødvendigt korrigerede — masse udtrykkes i procent
                 af blandingens tørvægt. Den andel, som udgøres af de tørre chlorofibre, modacryl og elasthan, acetat
                 eller triacetat, beregnes som differencen.
            3.   APPARATUR OG REAGENSER (foruden de i den almindelige del nævnte)
            3.1 Apparatur
                 i)    apparatur til varm ekstraktion, der gør det muligt at foretage analysen som angivet i stk. 4, (f.eks.
                       som det, der er vist på skitsen, som er en variant af det i Melliand Textilberichte 56 ( 1975 ), s.
                       643-645 omtalte apparat)
                 ii)   filterdigel til prøven
                 iii) porøs plade med porøsitet 1
                 iv)   svaler for væsker med højt kogepunkt og som passer til destillationsapparatet
                 v)    opvarmningsanordning.
            3.2 Reagenser
                 i)    cyclohexanon, kogpunkt: 156 °C
                 ii )  ethanol, 50 volumenprocent.
                 NB:       Cyclohexanon er brændbar og afgiver giftige dampe; ved anvendelsen må der træffes passende
                           beskyttelsesforanstaltninger.
            4. UDFØRELSE
               Anvisningerne i den almindelige del følges, og der fortsættes således:
               I destillationskolben hældes 100 ml cyclohexanon pr. gram prøve; dernæst indsættes ekstraktionsbehol­
               deren, hvori filterdigelen med prøven og den svagt skråtstillede porøse flade i forvejen er anbragt.
               Svaleren påsættes. Der opvarmes til kogning, og ekstraktionen fortsættes i 60 min. med mindst tolv
               vendinger i timen. Efter ekstraktion og afkøling fjernes ekstraktionsbeholderen, filterdigelen udtages, og
               den porøse plade fjernes. Digelens indhold vaskes 3-4 gange med ca. 60 °C varm 50 % ethanol og
               derefter med 1 1 60 °C varmt vand.
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                 De Europæiske Fællesskabers Tidende                              Nr . C 96/53
           5 . BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET
               Resultaterne beregnes som beskrevet i den almindelige del; værdien af » d « er 1,00.
           6 . METODENS NØJAGTIGHED
               For en homogen tekstilfiberblanding er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede
               resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 % .
 ---pagebreak--- Nr . C 96/54 De Europæiske Fællesskabers Tidende          6 . 4 . 94
             Skitse ifølge metode nr. 15 , punkt 3.1 . i)
 ---pagebreak--- 6 . 4 . 94                                 De Europæiske Fællesskabers Tidende                              Nr . C 96/55
                                                            BILAG III
                                                               DEL A
                                                  OPHÆVEDE DIREKTIVER
                                                           (jf. artikel 8 )
           — Direktiv 72/276/EØF og dets efterfølgende ændringer:
             — direktiv 79/76/EØF
             — direktiv 81 /75/EØF
             — direktiv 87/ 184/EØF .
                                                               DEL B
                                                  GENNEMFØRELSESFRIST
                                  Direktiv                                              Gennemførelsesfrist
           — 72/276/EØF ( EFT nr. L 173 af 31 . 7. 1972 , s. 1 )         18 . januar 1974
           — 79/76/EØF (EFT nr. L 17 af 24 . 1 . 1979 , s. 17 )          28 . juni 1979
           — 81 /75/EØF ( EFT nr. L 57 af 4 . 3 . 1981 , s. 23 )         27 . februar 1982
           — 87/184/EØF ( EFT nr. L 75 af 17. 3 . 1987, s. 21 )          1 , september 1988
 ---pagebreak--- Nr. C 96/56                                   De Europæiske Fællesskabers Tidende.                   6 . 4. 94
                                                          BILAG IV
                                                   SAMMENLIGNINGSTABEL
                                 Dette direktiv                                  Direktiv 72/276/EØF
            Artikel  1                                            Artikel  1
            Artikel  2                                            Artikel  2
            Artikel  3                                            Artikel  3
            Artikel  4                                            Artikel  4
            Artikel  5                                            Artikel  5
            Artikel  6                                            Artikel  6
            Artikel  7                                            Artikel 7, stk. 2
            Artikel  8
            Artikel  9                                            Artikel 8
            Bilag I                                               Bilag I
            Bilag II nr. 1                                        Bilag II nr. 1
            Bilag II nr. 2                                        Bilag II nr. 2
            Bilag II metode nr. 1                                 Bilag II  metode  nr. 1
            Bilag II metode nr. 2                                 Bilag II  metode  nr. 2
            Bilag II metode nr. 3                                 Bilag II  metode  nr. 3
            Bilag II metode nr. 4                                 Bilag II  metode  nr. 4
            Bilag II metode nr. 5                                 Bilag II  metode  nr. 5
            Bilag II metode nr. 6                                 Bilag II  metode  nr. 6
            Bilag II metode nr. 7                                 Bilag II  metode  nr. 7
            Bilag II metode nr. 8                                 Bilag II  metode  nr. 8
            Bilag II metode nr. 9                                 Bilag II  metode  nr. 9
            Bilag II metode nr. 10                                Bilag II  metode  nr. 10
            Bilag II metode nr. 11                                Bilag II metode   nr. 11
            Bilag II metode nr. 12                                Bilag II  metode  nr. 13
            Bilag II metode nr. 13                                Bilag II  metode  nr. 14
            Bilag II metode nr. 14                                Bilag II  metode  nr. 15
            Bilag II metode nr. 15                                Bilag II  metode  nr. 16
            Bilag III
            Bilag IV